SUR LA TEINTURE DES SOIES EN NOIR. i05 



l'absurdité de ces mélanges; mais ces comiaissances man- 

 quaient alors aux meilleurs praticiens. 



Dès que je fus chargé de la conduite des pieds-de-noir, 

 je voulus me rendre compte de l'action des matériaux divers 

 qui venaient s'y rassembler. Je ne trouvais dans la plupart 

 des traités de teinture que des recettes empiriques sans 

 aucune notion de théorie pour me guider. L'illustre Ber- 

 thoUet fait certainement exception. Mais encore parmi les 

 nombreux faits utiles contenus dans ses Eléments de Van de 

 la teinture, j'en ai rencontré plusieurs qui manquent d'exac- 

 titude. J'en citerai un entre autres, parce qu'il se rattache 

 intimement à mon sujet, et que quelques chimistes le croient 

 encore exact. 



BerthoUet dit : « // ny a que le sulfate de fer qui est très- 

 y> oxydé qui soit décomposé par Vastringent. » En consé- 

 quence il engage à « suivre le conseil de Proust en l'employant 

 M dans Vétat oxydé. » 



Je vais indiquer deux essais qui conduisent à une con- 

 clusion toute contraire. 



1" Essai. — J'ai préparé deux sulfates de fer bien neu- 

 tres, l'un au minimum et l'autre au maximum d'oxydation. 

 J'en ai fait deux bains, en plaçant dans le proto-sel de la 

 limaille de fer pour empêcher la suroxydation. J'ai chauffé 

 ces deux bains à 90° é'% et j'ai passé dans chacun un éche- 

 veau de soie engallée; j'ai réchauffé et repassé les soies 

 six fois pour avoir la nuance la plus noire possible. Dans 

 le proto-sel, la nuance est devenue noire, et la soie a acquis 

 une augmentation de poids de 6 p. %. Dans le per-sel, la 

 nuance est restée marron et l'augmentation du poids a été 

 presque nulle. Mes deux bains étaient de même grandeur 

 et de même densité; mes deux écheveaux étaient de la même 

 soie et du même poids, ils avaient été décreusés et engallés 

 ensemble; l'essai était donc bien comparatif. 



